80 



Ihre Form ist die des natürlichen Rutils, acht-seitige Prismen mit Win- 

 keln von 135", welche die quadratische Säule charakterisircn. 



Der Vf. kann nicht anders als annehmen, dass der Eisenglanz, der Pcri- 

 klas und der Martit, wie er sie mit allen ihren Krystall-Flächen erzeugt hat, 

 in Mitten eruptiver Vorgänge durch salzsaure Ausströmungen entstehen, der- 

 gleichen man in einigen vulkanischen Schloten nachgewiesen, — wie man sie 

 denn auch in der That oft mit Chloriiren und selbst zerfliessenden Chlorüren 

 imprägnirt findet, in dessen Folge sie sich in den Sammlungen gerne zer- 

 setzen. Anders freilich verhält es sich mit dem Zinnoxyde und zumal mit dem 

 Rutile; denn, als sie D. nach den Beimengungen prüfte, die über ihre Ent- 

 stehungs-Weise Auskunft zu geben vermöchten, fand er in Rutilen verschie- 

 denen Ursprungs immer nur Vanadium und zwar mitunter in ansehnlicher 

 Menge, so dass der Rutil von St.-Yrieix z. B. eines der hieran reichsten 

 Mineralien ist. Vanadium ist aber bis jetzt nur in Mineralien wässrigen Ur- 

 sprungs gefunden worden. 



H. St.Ci,. Devillk: Darstellung von Eisenoxydul-, Martit-, Pe- 

 riklas- und Man ga n protoxy d-Krys tall en (Compt. rend. 1S61, LIII, 

 199 — 202). Durch die Wirkung der Ströme salzsauren Gases erhält man 

 ferner Krystalle von 



Eisenoxydul Wird Eisenprotoxyd, nach Debray's Methode darge- 

 stellt, einem langsamen Strome dieses Gases ausgesetzt, so bildet sich Eisen- 

 protochlorür und Eisenoxydul und zwar ohne Wasserdampf-Entwickelung, 

 wie man nach früheren Versuchen erwarten könnte. Das in der Platin- 

 Schüssel zurückgebliebene Eisenoxydul erscheint in Form kleiner einfacher 

 Oktaeder aus 



Eisen . . . 71,7 j ^ j Fe« . . . . 71,6 j 



Sauerstoff . . 2ö,3 S ) 0* . . . . 28,4 i 



Martit oder Magnoferrit. Mengt man derbe Talkerde stark kalzi- 

 nirt und Eisensesquioxyd , beide in kleinen Körnern in einem Schiffchen 

 durch einander, durch welches dann der Gas-Strom geleitet wird, so erhält 

 man einen durch etwas Eisensesquioxyd leicht gefärbten Periklas und dann 

 schwarze glänzende Krystallchen in regelmässiger Oktaeder- Form mit 

 Winkeln von 109", deren Kanten durch Rhombendodekaeder-Flächen modili- 

 zirt sind, wie beim Spinell, und deren Zusammensetzung ist 



Eisensesquioxyd 79,0 / „g g 4 Fe^O' 80 j .„^ 



Magnesia . . 20,8 i ' ~" \ MgO 20 i 



Nun kommt am Vesuv und am Mont-dore ein Mineral vor, dessen Zu- 

 sammensetzung nach Rammelsberg ist 



Magnoferrit aus junger Lava aus alter Lava 



Eisensesquioxyd 84,2 ( ^qq ^ -- ^^'^^ ( 100 00 • 



Magnesia . . 16,0 i ' " 15,65 i ' ' 



daher es scheint, das obige künstliche Erzeugniss stelle den reinen Magno- 

 ferrit vor, während Rammelsüerg selber in dem von ihm analysirten Minerale 

 die Möglichkeit einer Beimengung von Eisenglimmer vorgesehen hat, welche 



